— 22 — 



« Le preparazioni dell'impasto e la data della preparazione sono iden- 

 tiche a quelle della l a tavola. 







Durata 









Resistenza 



1 



CEMENTI 



dell'esp 







Dimensioni 



in Kg. 













3 « 



dei cubi di prova 



per mm.2 



s 







rienza 







1 



Cemento idr. lenta Marchino 



6 



die. 



94 



279 



49 X 49,50 X 49,50 



3,91 





Cem. Torti. 1 qual. fabbrica 



7 



» 



n 



277 



48 X 50,50 X 49,50 



5,66 





di Casale. 













à 



Cem. Porti. l a qual. Società 









• • n 



50 X 50 X 50 



5,57 



1 



Anonima. 













4 



f*ì _„ T> il riti 1 CI ' i v 



Cem. Porti. 2 qual. Società 

 Anonima. 



8 





n 



278 



48 X 50 X 51 



2,59 



5 



Cem. Porti. Gavelh . . . 



5 





» 



277 



49 X 50 X 50 



2,57 



6 



Cem. Porti. Dyckerhoff . . 



4 





n 



278 



50 X 51 X 50 



4,08 



7 



IÌptyi k a vH i ff'i >vfl opItot 



VvCIH. JL Ul LI. OOllUltl UcOJiCl • 





» 





iù IO 



AQ V ^1 V ^0 



3 71 



8 



Cem. Porti. Mannheimer . . 



10 





» 



284 



46,50 X 48 X 47 



3,97 



9 



Cem. Porti, lenta presa Pel- 

 loux. 



5 



» 



n 



279 



49,50 X 50 X 51 



2,96 



10 



Cem. Porti, lentissima presa 









279 



48 X 49 X 50,50 



2,33 





Pelloux. 













11 



Cem. a rapida presa Marchino 













Si schiaccia- 



12 



Cem. a pronta presa Società 

 Anonima. 













no con ca- 

 rico inferio- 



13 



Cem romano Gavelli . . . 













re a 2. 



14 



Cem. Porti, a rapida presa 



io 







280 



48,50 X 50 X 50 



2,41 





Schifferdecker. 













Queste esperienze furono eseguite nel Gabinetto di costruzioni della E. Scuola di 

 Applicazione. Al chiarissimo prof. Giovanni Salemi-Pace e al suo assistente ing. Antonino 

 La Manna porgiamo i nostri più sentiti ringraziamenti. 



« Questi risultati provano ancora una volta come i prodotti nazionali 

 possano benissimo competere con quelli esteri, spesso senza ragione preferiti 

 nelle costruzioni. 



« I cementi di Casale Monferrato, di buona qualità, hanno da soli una 

 resistenza da potersi paragonare ai migliori materiali naturali impiegati nelle 

 costruzioni, come si può rilevare dalla seguente tavola: 



MATERIALE 



Resistenze 

 per mm.2 



Gesso impastato con acqua . . 



0,30 - 0,50 





0,50 — 1,50 





1,00 —3,00 





1,50 - 3,00 



Cemento Portland Casale Mon- 







2,15 — 5,77 





3,00 — 6,00 



trascuranza mentre può arrecare detrimento all'industria, che vanta da noi dei prodotti 

 veramente eccellenti, lascia alla discrezione degl'impresari di lavori idraulici di scegliere 

 dei cementi che pur non presentando per l'uso le necessarie garanzie, si possano acquistare 

 a buon patto. Noi ci auguriamo che il nostro Governo vorrà volgere presto la sua atten- 

 zione su questa importante quistione. 



